( 22S ) 



jamin verkregen samendmkbaarheids-coëfficiënten *) moet dus 

 nog de kubieke samendrukbaarheids-coëfïiciënt van het glas, 

 waaruit hun piëzometervat bestond, worden toegevoegd. 



Voor den samendrakbaarheids-coëfficiënt van gewoon wit glas 

 vond grassi f) uit zijn proeven : 



C — 0,000.001.687.5, 

 wertheim §) leidde uit regnault's proeven de waarde 



C = 0,000.001.717.3 

 af. 



1 



Beiden stelden u == — . Met deze beide waarden van 

 r- 3 



vindt men, als men den druk van één atmospheer gelijk aan 

 1,0333 kilogram per kwadraat-centimeter aanneemt, voor den 

 lineairen elasticiteits-coëlïiciënt van glas respectievelijk: 



E = 6123,3 en E = 6017,1: 



terwijl wertheim daarvoor uit proeven omtrent de verlenging 

 van een glazen staaf 



E == 6040 

 gevonden had. 



Wüllner **) heeft deze laatste waarde van E als de juiste 

 aangenomen voor het glas van den piëzometer van regnault, 

 en daarmede uit regnault's proeven /u en vervolgens C bere- 

 kend. Hij vindt : 



ju = 0,319 , C = 0,000.001.85 ft)- 



*) Comptes rendus, t. 68, p. 1564 (1869). 



t) Annales de Chirnie et de P/iysique, 3e Série, t. 3l, p. 475. 

 §) Annahs de Chimie et de Physique, 3e Série, t. 23, p. 92. Wekthkim en 

 qeassi verstaan onder sameudrukbaarheids-coëmciënt van een vaste stof iets anders 



4 

 dan wij. De door hea daarvoor gegeven waarden zijn daarom — maal grooter dan 



o 



de door ons ia den tekst daarvoor aangegevene. 



••) 1. c. p. 192. 



ff) WüLLNER geeft hiervoor een andere waarde, omdat de e'énheid van druk bij 

 hem een andere is dan bij ons. Wij hebben bij deze getalwaarden den druk van 

 een atmospheer overal als eenheid van druk aangenomen. 



